6iG 



ihalighet som a'r fylld eller bekladd med 

 kalkspat eller orslen. De hollar, som aro 

 torniga. eller krystalliniska i brottet, aro 

 alltid odugliga; afvensom de hvilka aro 

 losa och grusas under bammaren. Or- 

 stenslukt., da tvenne stycken gnidas mot 

 fivarandra, utmarker ocks§ en mindre dug- 

 lig art. Det sakraste profyet ar att bran- 

 11 a nagra stycken uti en vanlig kalkugn 

 bland annan kalk , och sedan lata dem 

 smaningom sonderfalla genom luftens till* 

 trade. Sonderfalla de fullkomligt till ett 

 lint mjol aro de mindre tjenliga eller ock 

 odugliga. Sonderfalla de icke eller blott 

 ofullkomligt, sa utvaljer man de stycken 

 som bibehallit sig hela och aro harda , des- 

 sa pulveriseras och arbetas/ med vatten 

 till en smidig massa som genast la'gges i 

 vatten. Borjar den d& att hardna inom 

 Hagra minuter, sa har man traffat en till 

 cement tjenlig kalk. Comentets bered- 

 ning ar foljande: Bollarna brannas pa 

 samma satt som vanlig kalk. Da ugnen 

 svalnat, uttagas de och upplaggas i ho-* 

 gar pa ett for regn skyddadt stalle,samt 

 omskyftlas dagligen for att gora luftens 

 tilltrade jemnare och for att battre fran- 

 skilja den del af kalken som faller sonder. 

 Efter 2 till 3 veckor har vanligtvis kal- 

 ken sonderfallit sa mycket som den kan. 

 Man utplockar da alia stycken som aro 

 s§ harda att de ej med handerna kunna 

 sonderkramas, och doppar nagra af dem 

 i vatten for att se om de deraf blifva 

 varma och spricka sonder, i hvilket fall 

 kalken bdr ligga langre utsatt for luften. 



